## ANALISIS SIFAT FISIK DAN MEKANIK BATA BETON DI YOGYAKARTA
Hakas Prayuda 1 , Hanif Nursyahid 2 , Fadillawaty Saleh 3

## Abstract
Bricks is known material and widely used in Indonesia as construction material. There are two kind of concrete bricks which are hollow concrete bricks and solid concrete bricks. In Yogyakarta concrete bricks manufacturers are easily found  but face the same problem about the quality control of  the concrete brick. This research  was carried by taking 10 samples from 10 different places in 4 regions in Yogyakarta. Field survey such as material composition  that  used  for  concrete  bricks,  type  of  material  and  fabrication  method.  Second  test  were  physical test which were specific gravity and initial rate of suction (IRS), compressive strength and modulus of elasticity.
Keywords: Solid Concrete brick, physical attribute, mechanical attribute, Yogyakarta.

## Abstrak
Bata  beton  di  Indonesia  merupakan  bahan  material  yang  sudah  lama  dikenal  dan  banyak  digunakan  sebagai bahan bangunan. Bata beton terdiri dari dua jenis yaitu bata beton berlubang dan bata beton pejal. Di Indonesia khususnya  wilayah  Yogyakarta  banyak  sekali  pabrik-pabrik  pembuat  bata  beton,  akan  tetapi  pada  proses pembuatannya  sering  dijumpai  masalah  yaitu  bata  beton  yang  dibuat  tidak  diketahui  memenuhi  standar  dan tidak. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil 10 sampel dari 10 lokasi tempat diempat kabupaten di wilayah Yogyakarta.  Pemeriksaan  awal  di  lapangan  meliputi  pemeriksaan  komposisi  material  yang  digunakan,  jenis material dan metode pembuatan. Pemeriksaan ke dua dilakukan meliputi pengujian sifat fisik yaitu menganalisa dimensi/ukuran,  tekstur/bentuk,  dan  sifat  mekanik  yaitu  pengujian  densitas,  penyerapan,  kadar  air,  berat  jenis dan Initial Rate of Suction (IRS), kuat tekan dan modulus elastisitas.
Kata kunci: Bata Beton, Sifat Fisik, Sifat Mekanik, Yogyakarta

## I. PENDAHULUAN
Daerah  Yogyakarta  dan  sekitarnya, secara  tektonik  merupakan  kawasan  dengan tingkat aktivitas kegempaan yang cukup tinggi di  Indonesia.  Hal  ini  disebabkan  karena daerahnya  yang  berdekatan  dengan  zona tumbukan  lempeng  di  samudera  Hindia. Disamping  sangat  rawan  gempa  bumi  akibat aktivitas  tumbukan  lempeng  tektonik,  daerah Yogyakarta  juga  sangat  rawan  gempa  bumi akibat aktivitas sesar-sesar lokal di daratan.
Bata  beton  termasuk  bahan  penyusun dinding yang bersifat non-struktural. Meskipun bersifat  non-struktural,  tetapi  bata  beton  juga harus  mengikuti  standar  kekuatan  dan  batas toleransi  yang  dapat  dipenuhi  karena  dalam mutu tertentu bata beton juga berperan sebagai memikul beban dalam sebuah konstruksi. Pada tugas  akhir  ini  pengujian  bertujuan  untuk menganalisis sifat fisik dan sifat mekanik bata beton yang diproduksi di wilayah Yogyakarta. Terdapat  standar  yang  telah  diatur  untuk sebuah penggunaan bata beton dan pembuatan
1. Jurusan Teknik Sipil, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pos-el: hakas.prayuda@ft.umy.ac.id
2. Jurusan Teknik Sipil, Universitas Muhammadiyah 3. Jurusan Teknik Sipil, Universitas Muhammadiyah
bata  beton,  dimana  bata  beton  harus  memiliki ketahanan  terhadap  berbagai  pengaruh  baik secara  langsung  maupun  tidak  langsung  yang tertuang dalam Standar Nasional Indonesia [1].
Bata  beton  adalah  suatu  jenis  unsur bangunan  berbentuk  bata  yang  dibuat  dari bahan  utama  semen Portland ,  air  dan  agregat yang  dipergunakan  untuk  pasangan  dinding. Bata beton yang baik memiliki permukaan rata dan  saling  tegak  lurus  dan  mempunyai  kuat tekan  yang  tinggi.  Persyaratan  bata  beton menurut  PUBI  1982  pasal  6  antara  lain permukaan  bata  beton  harus  mulus  dan berumur minimal satu bulan setelah pembuatan,  saat  pemasangan  harus  sudah kering,  kadar  air  25-35  %  dari  berat,  dengan kuat  tekan  antara  2-7  N/mm 2 dan  pada  saat pemasangan  kadar  air  bata  beton  tidak  lebih dari 15%. Adapun jenis bata beton pejal adalah sebagai berikut ini.
a. Bata beton pejal adalah bata yang memiliki penampang  pejal  75  %  atau  lebih  dari  luas penampang seluruhnya dan memiliki volume  pejal  lebih  dari  75%  volume  bata seluruhnya.
b. Bata  beton  berlubang  adalah  bata  yang memiliki luas penampang lubang lebih dari
25  %  luas  penampang  batanya  dan  volume lubang  lebih  dari  25  %  volume  berat seluruhnya.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

## 1. Sifat fisik bata beton pejal
Bata  beton  pejal  harus  memenuhi persyaratan mutu sebagai berikut:
a. Dimensi dan toleransinya.
Dimensi  dan  toleransi  untuk  ukuran bata  beton  dalam  SNI  sudah  di  tentukan.  Hal ini  bertujuan  untuk  menyelaraskan  produk yang  dibuat  teruatama  di  Indonesia  guna persaingan  produk  untuk  perdagangan.  Bata beton  pejal untuk  semua jenis  mutu  sebaiknya memenuhi  syarat  ukuran  standar  dan  toleransi sesuai dengan ketentuan dalam Tabel 1.
Tabel 1 Dimensi dan toleransi bata beton [1] Bata beton pejal Ukuran nominal ± toleransi Panjang (mm) Lebar (mm) Tebal (mm) Besar 400 ± 3 200 ± 3 100 ± 2 Sedang 300 ± 3 150 ± 3 100 ± 2 Kecil 200 ± 3 100 ± 2 80 ± 2 b. Syarat Fisis Menurut  Persyaratan  Umum  Bahan
Bangunan  di  Indonesia,  [2]  berdasarkan pemakaiannya bata beton pejal dapat diklasifikasikan  menjadi  4  macam,  yaitu seperti berikut ini.
a) Bata  Beton  Pejal  mutu  B25,  adalah  bata beton  pejal  yang  hanya  digunakan  untuk konstruksi  yang  tidak  memikul  beban, dinding  penyekat  dan  lain-lain  serta konstruksi yang terlindung dari cuaca luar.
b) Bata  Beton  Pejal  mutu  B40,  adalah  bata beton  pejal  yang  digunakan  hanya  untuk konstruksi  seperti  tersebut  dalam  jenis  A1, hanya  permukaan  dinding  konstruksi  dari bata  beton  pejal  tersebut  boleh  tidak diplester.
c) Bata  Beton  Pejal  mutu  B70,  adalah  bata beton pejal yang digunakan untuk konstruksi  yang  memikul  beban,  tetapi penggunaannya  hanya  untuk  konstruksi yang  terlindung  dari  cuaca  luar  (untuk konstruksi di bawah atap).
d) Bata  Beton  Pejal  mutu  B100,  adalah  bata beton pejal yang digunakan untuk konstruksi  yang  memikul  beban  dan  bisa
digunakan juga untuk konstruksi yang tidak terlindung (untuk konstruksi diluar atap).
Bata  beton  pejal  harus  memenuhi syarat-syarat fisis dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2 Syarat - syarat fisis bata beton [1]
Bata beton pejal mutu Kuat tekan minimum dalam (kg / cm 3 ) Peyerapan air maksimum (% volume) Rata - rata dari 5 buah bata Masing - masing B 25 25 21 - B 40 40 35 - B 70 70 65 35 B 100 100 90 25
c. Tekstur dan Bentuk
Bidang  permukaanya  harus  tidak cacat,  bentuk  permukaan  lain  yang  didesain, diperbolehkan.  Rusuk-rusuknya  siku  satu terhadap  yang  lain,  dan  sudut  rusuknya  tidak mudah dirapikan dengan kekuatan jari tangan.
2. Sifat mekanik Bata Beton Pejal
a. Densitas
Densitas  adalah  pengukuran  massa setiap  satuan  volume  benda.  Batako  normal memiliki  densitas  sekitar  2200-2400  kg/m 3 .
Tinggi  rendahnya  densitas  bata  beton  ini dipengaruhi  oleh  material  bahan  dasar  dan proses  penumbukan.  Semakin  tinggi  densitas (massa jenis) suatu benda, maka semakin besar pula volumenya. Sebuah benda yang memiliki densitas  lebih  tinggi  memiliki  volume  yang lebih  rendah  dari  pada  benda  yang  bermasa sama  yang  memiliki  densitas  yang  lebih rendah.  Untuk  pengukuran  densitas  batako menggunakan  metode Archimedes mengacu pada [3] dan dihitung dengan Persamaan 1.
ρ pc = ……………….……(1)
Dengan:  ρ pc :  Densitas  (kg/cm 3 ),  ms: Massa  sampel  kering  (kg),  mb:  Massa  sampel setelah  direndam  (kg),  mg:  Massa  sampel digantung  dalam  air  (kg),  ρair:  Densitas  air (kg/cm 3 )
b. Penyerapan ( absorbtion )
Penyerapan  ( absorbtion) Batu  Bata Beton.  Penyerapan  adalah  kemampuan  batu
bata  beton  untuk  menyimpan  atau  menyerap air  yang  lebih  dikenal  dengan  batu  bata  yang jenuh  air.  Pada  saat  terbentuknya  agregat kemungkinan  ada  terjadinya  udara  yang terjebak  dalam  lapisan  agregat  atau  terjadi karena dekomposisi mineral pembentuk akibat cuaca,  maka  terbentuklah  lubang  atau  rongga kecil  di  dalam  butiran  agregat.  Rongga  atau pori-pori  mungkin  menjadi  reservoir  air  bebas didalam  agregat.  Presentase  berat  air  yang diserap agregat didalam air disebut resapan air lihat Persamaan 2.
Wa= (%)……………..(2)
Dengan,  Wa:  Water  absorption  (%), Mk:  Berat kering (gr), Mj:  Berat basah.(gr)
c. Kadar air (w)
Kadar  air  adalah  perbandingan  antara berat  air  yang  terkandung  dalam  batako dengan  berat  kering  batako,  dinyatakan  dalam persentase.  Kadar  air  (w)  didefinisikan  dalam Persamaan 3.
W = x 100%   …………………….(3)
Dengan,  W:  Kadar  air,  Ww:  Berat basah (gr), Ws: Berat kering (gr)
d. Initial Rate of Suction(IRS) dari Batu Bata
Initial  Rate  of  Suction (IRS)  adalah kemampuan  dari  batu  bata  beton  dalam menyerap  air  pertama  kali  dalam  satu  menit pertama.  Hal  ini  sangat  berguna  pada  saat penentuan  kadar  air  untuk  mortar  [4].  Standar initial  rate  of  suction (IRS).  Persamaan  yang digunakan  dalam  menghitung initial  rate  of suction (IRS) batu bata adalah Persamaan 4
IRS = (m 1 - m 2 ) K ….…………………(4)
Dengan,  m 1 :  Massa  setelah  direndam di air (gr), m 2 : Massa kering (gr)
Karena  IRS  menggunakan  satuan gr/mnt/193,55  cm 2 ,  maka  harus  dikalikan dengan suatu faktor, yaitu  Persamaan 5.
K
……..…………………(5)
e. Kuat Tekan Bata Beton
Kuat tekan pasangan bata beton adalah kekuatan  tekan  maksimum  yang  dipikul  oleh luas  permukaan  yang  dibebani.  Persyaratan kuat  tekan  bata  beton  terdapat  pada  [1] Persamaan 6.
P = (kg/cm 2 )…...…………………(6)
Dengan,  P:  Kuat  tekan  sampel (kg/cm 2 ),  F maks :  Beban  maksimum  (kg),  A:
Luas sempel yang di uji (cm 2 ).
f. Berat Jenis
Berat jenis di definisikan sebagi massa per  satuan  volume.  Dapat  dirumuskan  dalam Persamaan 7.
Berat jenis (ρ) = (gr/cm 3 )..…(7)
Dengan,  M:  Berat  benda  (gr),  V: Volume benda (cm 3 ).
III. METODE
a. Lokasi Penelitian
Penelitian ini
dilakukan di Laboratorium  Mekanika  Bahan  Universitas Muhammadiyah  Yogyakarta  dan  pengambilan sampel  dilakukan  pada  10  tempat  di  4 Kabupaten  di  Yogyakarta.  Pada  pengambilan sampel  ini  peneliti  menggunakan  kode  S1 sampai dengan S10 seperti pada tabel berikut:
Tabel 3 Kode sampel benda uji
No Lokasi Kode 1 Sorosutan, Umbulharjo, Yogyakarta S1 2 Sendangtirto, Berbah, Sleman S2 3 Patuk, Patuk, Gunungkidul S3 4 Poitan, Srimartani, Piyungan, Bantul S4 5 Jl. Raya Piyungan, Madurejo, Prambanan, Sleman S5 6 Tamantirto, Kasihan, Bantul S6 7 Gojen, Kasihan, Bantul S7 8 Wirokerten, Pleret, Bantul S8 9 Jl. Segoroyoso, Pleret, Bantul S9 10 Balecatur, Gamping, Sleman S10
b. Pelaksanaan Penelitian Bata Beton Pejal
Pelaksanaan  pengujian  bata  beton pejal  ini  dilakukan  dua  metode  yaitu  di lapangan  dan  di  lab.  Pengujian  dilapangan dilakukan  dengan  cara  wawancara  bahan penyusun  bata  beton  dan  cara  penumbukan, sedangkan  pengujian  di  lab  dilakukan  dengan benda  uji  yang  sudah  dibeli  pada  10  tempat dari 4 wilayah Kabupaten di Yogyakarta.  Dari setiap tempat diambil 10 benda uji. 5 benda uji dipotong  berbentuk  kubus  dengan  ukuran 10cm  x  10cm  x  10  cm  dan  5  benda  uji berikutnya  dalam  kondisi  utuh.  Bata  beton  ini
sebelum  di  uji  tekan  diuji  dulu  sifat  fisis  dan sifat  mekanisnya,  sebelum  di  uji  tekan  5 sampel  bata  beton  utuh  permukaannya  harus diratakan,  perataanya  dengan  mortar  yang sudah  disiapkan.  Pelaksanaan  pengujian  bata beton  yang  dilakukan  di  lab  dijelaskan pengujianya  dengan  langkah-langkah  sebagai berikut ini. Pengujian sifat fisis bata beton.
a) Menguji dimensi.
b) Menguji ukuran dan toleransi.
c) Menguji bentuk.
Pengujian sifat mekanis bata beton
a) Pengujiaan daya serap.
b) Pengujian kadar air.
c) Pengujian Initial Rate of Suction (IRS).
d) Pengujian kuat tekan.
e) Berat jenis.

## IV. HASIL DAN DISKUSI
a. Hasil Pemeriksaan Data Lapangan
Pemeriksaan awal di lapangan meliputi pemeriksaan komposisi material yang digunakan, jenis material dan metode pembuatan. Data ini diperoleh melalui wawancara dengan pembuat bata beton. Hal ini dikira  perlu  dilakukan  karena  banyaknya variasi  pembuatan  bata  beton  dilapangan  yang tidak  mengikuti  standar  yang  ada.  Adapaun Hasil  pemeriksaan  dapat  dilihat  pada  Tabel  4 berikut ini.
Tabel 4 Hasil pemeriksaan di lapangan
Sampel Komposisi Perbandingan Penumbukan Semen Pasir Bahan tambah S1 Gresik Merapi Abu batu 1 : 9 : 2 Pres mesin S2 Tiga roda Merapi - 1 : 9 Tumbuk manual S3 Tiga roda Merapi - 1 : 9 Pres mesin S4 Bima Merapi - 1 : 12 Tumbuk manual S5 Tiga roda Merapi - 1 : 10 Tumbuk manual S6 Tiga roda Merapi - 1 : 9 Pres mesin S7 Tiga roda Merapi - 1 : 9 Tumbuk manual S8 Tiga roda Merapi - 1 : 9 Tumbuk manual S9 Tiga roda Merapi - 1 : 10 Tumbuk manual S10 Tiga roda Merapi - 1 : 11 Tumbuk manual Tabel 4 menunjukan hasil pemeriksaan
dilapangan  bahwa  ada  1  dari  10  tempat produksi  bata  beton  di  Yogyakarta  yang menggunakan  bahan  tambah  abu  batu  dan lainnya  tidak  menggunakan  bahan  tambah. Dalam  SNI  tidak  ada  ketentuan  untuk perbandingan  campuran  yang  di  gunakan namun dalam Dinas Pekerjaan Umum campuran yang baik digunakan untuk pembuatan  batakao  adalah  1  pc:  7-8.  Ps.  Dari 10  tempat  produksi  bata  beton  di  Yogyakarta perbandingan campuran yang digunakan berbeda  berbeda,  hal  ini  menurut  selera  dari pembuat. Tentunya apabila mengunakan campuran  yang  semakin  kecil,  akan  memakan biaya yang tidak ekonomis dan campuran yang besar  juga  dapat  mengurangi  kekuatan  dan kualitas bata beton. Metode pemadatan ada dua cara yaitu tumbuk manual dan pres mesin. Dari pemeriksaan  di  lapangan  3  dari  10  tempat
produksi  mengunakan  pres  mesin  dalam pemadatanya.  Pres  mesin  memiliki  beberapa kelebihan dari tumbuk manual yaitu permukaan lebih halus dan rata, kepadatan bata beton lebih baik, bentuk dan tekstur lebih baik dari pada tumbuk manual.
b. Hasil Pemeriksaan Sifat Fisik
Pengujian sifat fisis ini ada dua analisa yang dilakukan yaitu menganalisa dimensi/ukuran, tekstur/bentuk. Adapun
analisa dapat di jelaskan sebagai berikut ini.
a) Dimensi/ukuran
Hasil  pengujian  didapat  nilai  rata-rata panjang  306,700  mm  dengan  nilai  deviasi standar  0,567  mm,    nilai  rata-rata  lebar 145,387 mm dengan nilai deviasi standar 0,781 mm  dan  nilai  rata-rata  tebal  102,753  mm dengan nilai deviasi standar 0,420 mm.
Tabel 5 Hasil akhir pengukuran bata beton
Sampel Panjang (mm) Lebar (mm) Tebal (mm) Klasifikasi S1 304,57 149,43 100,40 Tidak masuk S2 309,267 148,967 102,760 Tidak masuk S3 305,080 149,213 103,320 Tidak masuk S4 335,480 144,213 110,360 Tidak masuk S5 304,253 146,693 102,667 Tidak masuk S6 302,173 149,787 101,493 Masuk S7 306,820 147,680 100,740 Tidak masuk S8 306,333 154,427 101,680 Tidak masuk S9 305,973 159,140 102,060 Tidak masuk S10 306,053 145,387 102,753 Tidak masuk
Hasil  akhir  ukuran  bata  beton,  dari  ke 10  benda  uji  rata-rata  mendekati  bata  beton dalam  ukuran  Sedang.  Dimensi  bata  beton yang  mendekati  syarat  SNI  dapat  dilihat  pada Gambar  5  dari  ke  sepuluh  sampel  hanya  bata beton sampel S6 denagn panjang 302,173 mm, lebar 149,787 mm dan tebal 101,493 mm yang masuk syarat dimensi sedang.
b) Tekstur/bentuk
Syarat  tekstur/bentuk  terdapat  dalam SNI  03-0348-1989  yaitu  bidang  permukaan harus  tidak  cacat,  rusuk-rusuknya  siku  satu terhadap  yang  lain,  dan  sudut  rusuknya  tidak mudah  dirapihkan  dengan  kekuatan  jari tangan.  Jadi  dalam  pemeriksaan  ini  terdapat tiga  pemeriksaan  yaitu  pemeriksaan  sudut, permukaan, dan kondisi.
Sampel  S1,  S2,  S6,  S7,  S8,  dan  S9 dalam pengujian ini telah memenuhi persyaratan  tekstur/bentuk,  pada  sampel  S3, sudut  tidak  siku  dan  permukaanya  tidak  rata,
sampel  S4,  S10  sudutnya  tidak  siku  dan  pada sampel  S5  semua  kriteria  tidak  memenuhi. Faktor  yang  mempengaruhi  bentuk  bata  beton ini  adalah  komposisi  bahan  dan  proses penumbukan.
c. Pemeriksaan Sifat Mekanik
Sifat-sifat mekanis dari bahan bangunan  terutama  bata  beton  harus  dikenali, hal  ini  akan  berpengaruh  penting  pada kemampuan  bata  beton  dalam  segi  kekuatan atau  kemampuan  bata  beton  dalam  menerima suatu  perlakuan.  Sifat-sifat  ini  sangat  banyak macamnya  dan  dalam  penelitian  ini  dilakukan beberapa  pengujian  yaitu  pengujian  Densitas, Penyerapan,  Kadar  air,  berat  jenis  dan Initial Rate of Suction (IRS)  ada juga pengujian kuat tekan dan modulus elastisitas (ME).
a) Pengujian Densitas, Penyerapan, Kadar air, Berat  jenis  dan Initial  Rate  of  Suction (IRS).
Hakas P., Hanif N., & Fadillawaty S./ Analisis Sifat Fisik Dan Mekanik Bata Beton Di Yogyakarta/ Pp. 29-40
Gambar 1 Hubungan densitas rata-rata dengan  10 sampel lokasi bata beton Bata  beton  normal  memiliki  densitas sekitar  2200-2400  kg/m 3 dan  dikatakan  bata beton  ringan  jika  memiliki  densitas  <  2000 kg/cm 3 .  Dari  ke  sepuluh  benda  uji  bata  beton yang masuk dalam kategori bata beton normal adalah bata beton sampel S2 dengan nilai rata-
rata densitas 2213 kg/cm 3 , dan sampel S3, S4, S5,  S6,  S7,  S8,  S9,  S10  masuk  pada  kategori bata beton ringan dengan nilai densitas < 2000 kg/cm 3 ,  sedangkan  sampel  S1  tidak  masuk dalam  kategori  apapun  karena  memiliki  nilai rata-rata densitas 2051 kg/cm 3 .
Gambar 2 Hubungan penyerapan rata-rata dengan 10 sampel lokasi bata beton
Penyerapan  air  maksimum  dalam  [1] adalah 35 % untuk B70 dan 25 % untuk B100 sedangkan untuk B25, B40 tidak memiliki nilai penyerapan maksimum. Hasil penelitian penyerapan didapat nilai tertinggi adalah 18 % pada  sampel  S10  dan  nilai  terendah  pada sampel  S2  dengan  nilai  rata-rata  6,222  %. Faktor  yang  berpengaruh  dalam  penyerapan
adalah  kerapatan  bata  beton.  Sesuai  atau tidaknya  nilai  penyerapan  dapan  dilihat  pada pengujian  kuat  tekan  guna  mengetahui  mutu bata beton dan mengetahui nilai penyerapan air maksimumnya. Jika dilihat dari nilai penyerapan  mutu  bata  beton  diperkirakan masuk dalam mutu B25 dan B40.
Gambar 3 Hubungan kadar rata-rata air dengan 10 sampel lokasi bata beton
Kadar  air  adalah  perbandingan  berat air  dalam  bata  beton  dengan  berat  kering  bata beton. Dalam penelitian didapat nilai kadar air tertinggi  adalah  sampel  S5  dengan  nilai  rata- rata kadar air 7,499 % dan nilai rata-rata kadar air  terendah  adalah  sampel  1,801  %.  Besar
kecilnya kadar air dipengaruhi oleh kandungan air pada bata beton sebelum dioven. Kadar air pada  sampel  S5  tinggi  dikarenakan  saat penimbangan  kondisi  batu  bata  sebelum  di oven  basah  terkena  air  hujan  sehingga kandungan air banyak.
Gambar 4 Hubungan berat jenis rata-rata dengan 10 sampel lokasi bata beton
Berat  jenis  adalah  berat  per  satuan volume  atau  perbandingan  massa  jenis  relatif bata  beton  terhadap  massa  jenis  air.  Pada penelitian  ini  bata  beton  dengan  nilai  rata-rata
berat  jenis  tertinggi  adalah  bata  beton  sampel S2  dengan  nilai  1,900  gr/cm 2 dan  terendah pada sampel S4 dengan nilai 1,575 gr/cm 2 .
Gambar 5 Hubungan Initial Rate of Suction (IRS) rata-rata dengan 10 sampel lokasi bata beton
IRS  bata  beton  disyaratkan  <  5 gr/cm 2 /menit.  Hasil  uji  bata  beton  dalam penelitian  ini  memiliki  nilai  IRS  lebih  kecil dari  5  gr/cm 2 /menit,  dengan  demikian  tidak
perlu perendaman sebelum pemakainan namun pada  sampel  S10  nilai  IRS  lebih  dari  5 gr/cm 2 /menit maka perlu perendaman.
Gambar 6 Hubungan penyerapan dengan densitas rata-rata bata beton
Hubungan penyerapan dengan densitas,  pada  Gambar  6  hasil  pengujian menunjukan  bahwa  semakin  kecil  penyerapan makan  densitas  bata  beton  semakin  besar.
Densitas juga dapat diartikaan sebagai kerapatan  semu.  jadi  jika  kerapatan  semu  bata beton besar air akan susah untuk masuk dalam bata beton.
Gambar 7 Hubungan penyerapan dengan kadar air rata-rata bata beton
Hubungan  penyerapan  dengan  kadar air,  pada  Gambar  7  menunjukan  bahwa semakin  besar  penyerapan  kadar  air  juga semakin  besar.  Hasil  pengukuran  penyerapan
dan  kadar  air  dari  ke-10  pengabilan  sampel menunjukan  bervariasinya  nilai-nilai  yang didapat sangat jauh.
Gambar 8 Hubungan penyerapan dengan berat jenis rata-rata bata beton Hubungan penyerapan dan berat jenis, pada  Gambar  8  menunjukan  semakin  besar penyerapan  maka  berat  jenis  akan  semakin
kecil, jadi kecilnya nilai berat jenis kemampuan air meresap akan semakin besar.
Gambar 9 Hubungan penyerapan dengan Initial Rate of Suction (IRS) rata-rata bata beton
Penyerapan  dan  IRS  adalah  perilaku fisik  yamg  sama-sama  berhubungan  dengan masuknya  air  kedalam  bata  beton.  Air  dapat masuk  ke  dalam  bata  beton  karena  bata  beton memiliki  pori  yang  saling  berhubungan  satu sama lainya. Bila pori ini terlalu banyak maka akan  berhubungan  dengan  perilaku  lainya. Penyerapan  air  ini  adalah  kemampuan  daya serap air selama 24 jam dari kondisi bata beton kering oven, sedangkan IRS adalah kemampuan  dari  batu  bata  beton  dalam menyerap  air  pertama  kali  dalam  satu  menit pertama.  Hubungan  IRS  dan  penyerapan  pada
penelitian  ini  dapat  dilihat  pada  Gambar  9. Penyerapan  yang  besar  akan  memperbesar Initial  Rate  of  Suction ,  yang  berati  semakin cepat  air  teresap  kedalam  bata  beton.  Pada pengujian  metode  pertama  hasil  kuat  tekan maksimum  diperoleh  sebesar  46,887  kg/cm 2 pada sampel S2 dan hasil kuat tekan minimum diperoleh  sebesar  4,431  kg/cm 2 pada  sampel S4  sedangkan  pada  pengujian  metode  kedua hasil  kuat  tekan  maksimum  diperoleh  sebesar 34,716  kg/cm 2 pada  sampel  S2  dan  hasil  kuat tekan  minimum  diperoleh  sebesar  8,828
kg/cm 2 pada sampel S9.
Gambar 10 Hubungan kuat tekan rata-rata dengan 10 sampel lokasi bata beton Berdasarkan  hasil  kuat  tekan  dari  ke sepuluh  sampel  dengan  metode  [5]  kuat  tekan rata-rata  bata  beton  tertingi  dicapai  sampel  S2 dari daerah Sendang tirto, Berbah dengan kuat tekan  rata-rata    mencapai  46,887  kg/cm 2 .  Hal
yang  harus  diperhatikan  dari  pengujian  ini adalah  kerataan  permukaan  bata  beton  yang dipotong. Rata tidaknya permukaan bata beton sangat berpengaruh terhadap kuat tekanya.
Gambar 11 Hubungan kuat tekan rata-rata dengan 10 sampel lokasi bata beton
Berdasarkan  hasil  kuat  tekan  dengan [1]  kuat  tekan  rata-rata  bata  beton  tertingi dicapai  sampel  S2  dari  daerah  Sendang  tirto, Berbah  dengan  kuat  tekan  mencapai  34,714
kg/cm 2 sehingga  bata  beton  masuk  kelas  bata beton mutu B 25 dan untuk sampel S3 dan S6 juga masuk bata beton  mutu  B25 dengan  nilai kuat  tekan  25,889  kg/cm 2 dan  30,557  kg/cm 2
sedangkan pada sampel S1, S4, S5, S7, S8, S9,
S10  memiliki  kuat  tekan  dibawah  25  kg/cm 2
dan  tidak  masuk  dalam  mutu  bata  beton
dikarenakan  mutu  bata  beton  terkecil  adalah mutu B25.
Gambar 12 Hubungan densitas rata-rata dengan kuat tekan rata-rata bata beton
Hubungan densitas dengan kuat tekan,
pada  Gambar  12  hasil  pengujian  menunjukan bahwa semakin besar densitas maka kuat tekan
bata  beton  semakin  besar.  Semakin  rapat  bata beton kuat tekan semakin tinggi.
Gambar 13 Hubungan penyerapan rata-rata dengan kuat tekan rata-rata bata beton
Hubungan  penyerapan  dengan  kuat tekan,  pada  Gambar  13  hasil  pengujian
menunjukan  bahwa  semakin  kecil  penyerapan maka kuat tekan bata beton semakin besar.
Gambar 14 Hubungan kadar air rata-rata dengan kuat tekan rata-rata bata beton
Hubungan  kadar  air  dengan  kuat tekan,  pada  Gambar  14  hasil  pengujian menunjukan  bahwa  semakin  kecil  kadar  air
maka  kuat  tekan  bata  beton  semakin  besar. Semakin kering bata beton kuat tekan semakin meningkat.
Gambar 15 Hubungan berat jenis rata-rata dengan kuat tekan rata-rata bata beton
Hubungan  berat  jenis  dengan  kuat tekan,  pada  Gambar  15  hasil  pengujian
menunjukan  bahwa  semakin  besar  berat  jenis maka kuat tekan bata beton semakin besar.
Hubungan  (IRS)  dengan  kuat  tekan,  pada Gambar 16 hasil pengujian menunjukan bahwa semakin kecil penyerapan maka kuat tekan bata beton  semakin  besar.  Berdasarkan  hasil  yang didapat  kuat  tekan  tertinggi  adalah  kode  S2 dengan  kuat  tekan  34,716  kg/cm 2 .  Kuat  tekan ini  dipengaruhi  oleh  densitas  yang  besar  dan berat  jenis  yang  besar.    Hasil  pengukuran  bata beton  yang  memenuhi  kode  sampel  S6  masuk pada ukuran bata beton sedang.

## V. KESIMPULAN
a. Pengujian  sifat  fisis  hanya  sampel  S6  yang memenuhi syarat tekstur/bentuk dan dimensi sehigga masuk dalam kategori bata beton  sedang.  Sampel  S1,  S2,  S7,  S8,  S9 hanya memenuhi
persyaratan tekstur/bentuk,  sedangkan  dimensi  tidak memenuhi.  Sampel  S3,  S4,  S5,  S10  tidak memenuhi  persyaratan  fisis.  Bata  beton yang lolos persyaratan sifat fisis adalah bata beton yang memiliki tekstur/bentuk
permukaan tidak cacat, rusuk-rusuknya siku satu  terhadap  yang  lain,  sudutnya  tidak mudah dirapihkan dengan tangan, sedangkan  untuk  dimensi  harus  masuk dalam  persyataran  dimensi  dan  toleransi pada SNI.
b. Pengujian sifat mekanis hampir semua telah memenuhi persyaratan SNI, hanya saja pada pengujian kuat tekan bata beton yang masuk dalam  kategori  mutu  bata  beton  ada  tiga yaitu  pada  sampel  S2,  S3,  dan  S6  yang masuk  bata  beton  mutu  B25.  Bata  beton yang  lolos  pengujian  sifat  mekanis  adalah bata beton yang telah memenuhi persyaratan dari pengujian sifat mekanis.

## REFERENSI
1. SNI-03-0349,  1989, Bata  Beton  Untuk Pasangan Dinding, Badan Standar Nasional, Jakarta.
2. Anonym, 1971, Peraturan Beton Bertulang Indonesia, (PBI-1971), Departemen Pekerjaan Umum. 3.    ASTM  Standards,  2016,  ASTM  C134-95 Standard Test Method for Size, Dimensional  Measurements  and  Bluk Density of Refractory Brick and Insulanting Firebrick, ASTM International,  West  Conshohocken,  PA. DOI: 10.1520/C0134-95R16
4. Nur, O. F., 2008, Analisis Sifat  Fisis Dan Mekanis  Batu  Bata  Berdasarkan  Sumber
Lokasi  Dan  Posisi  Batu  Bata  Dalam Proses  Pembakaran ,  Jurnal  Rekayasa Sipil, Volume 4 No.2 .
5. SNI-03-6825,  2002, Metode  Pengujian Kekuatan  Tekan  Mortar  Semen  Portland Untuk  Pekerjaan  Sipil, Badan  Standar Nasional, Jakarta.